lions successives, le phénomène change d'allures. Je citerai, par exemple, 

 une série d'expériences dans lesquelles la durée de la solidification monta 

 de o', 67 à 7% 66 après sept opérations successives ; vingt-deux heures après, 

 on recommença les mêmes expériences dans des conditions identiques : 

 la première solidification dura 4%23 et les suivantes prirent des valeurs 

 croissant jusqu'à 7% 24, nombre atteint après cinq opérations. 



» Si on laisse s'écouler un temps moins long entre les deux séries d'ex- 

 périences, on observe moins de différence entre le nombre correspondant 

 à la première opération d'une série et la dernière de la série précédente. 

 Au contraire, si l'on attend plusieurs jours avant de recommencer une 

 nouvelle série d'expériences, on retrouve très sensiblement les mêmes 

 valeurs. Ainsi, par exemple, dans un tube qui n'avait pas servi depuis 

 longtemps, j'ai observé que la première solidification a duré i*, 20 et la 

 quatrième 5', 58; trois jours après, en opérant dans des circonstances 

 identiques, j'ai trouvé 1^,22 et 5% 58; après six jours, i%2oet 4% 83, et 

 après onze jours 1% 33 et 5% 48. Le soufre modifié par les opérations suc- 

 cessives finit par revenir à l'état antérieur : l'effet des fusions et solidifica- 

 tions qu'il a éprouvées s'affaiblit rapidement et disparaît au bout de quel- 

 ques jours. ■ ■ ^ 



Ainsi, la mesure de la durée de la solidification des prismes met en 

 évidence les transformations que le soufre subit sous des infiuences di- , 

 verses : l'étude de l'accroissement des octaèdres conduit à des résultats * 

 analogues, ^ 2 



» II. Durée de la solidification des octaèdres. — Les procédés de mesure 

 que j'ai indiqués pour le cas des prismes peuvent servir à la détermination , 

 de l'allongement des octaèdres. Le seul point sur lequel il soit nécessaire i 

 d'insister est la manière de semer le cristal octaédrique pour obtenir ^ 

 uniquement des octaèdres. Il faut n'employer les cristaux que sous la forme , , 

 d'une très fine poussière : j'ai reconnu eu effet qu'un cristal de diraen- j, 

 sions appréciables agit comme un corps froid et détermine la formation ., 

 de prismes qui envahissent rapidement tout le liquide; on prélève une très q 

 petite quantité de cette poussière à l'extrémité d'un fil auquel on com- r 

 munique une légère secousse au-dessus de l'orifice du tube à soufre sur- 

 fondu, maintenu verticalement, et l'on voit bientôt un octaèdre grossi à 

 la surface du liquide y rester adhérent par capillarité, bien qu'il soit plus -^ 

 lourd que le soufre fondu, et s'allonger peu à peu la pointe en bas. q 



» La durée de cet allongement est beaucoup plus grande que celle des 

 prismes. Elle change du reste à la fois avec la température ï, à laquelle 



